## STUDI KUAT TEKAN MATERIAL PASIR BERBAHAN CAMPUR SAMPAH KACA DAN PLASTIK RUMAH TANGGA
Taufiq Ilham Maulana
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Email: taufiq.im@ft.umy.ac.id
Abstrak –  Indonesia  merupakan  salah  satu  penghasil  sampah  terbesar  di  Indonesia.  Sampah menjadi masalah apabila tidak dapat diuraikan dan menimbulkan masalah derivatif lainnya. Sampah non-organik yang umum berada di Indonesia adalah sampah plastik dan kaca. Dalam penelitian  ini, diusulkan  alternatif  pengurangan  sampah  rumah  tangga  berupa  plastik  dan  kaca  untuk  dijadikan material  dengan  campuran  tanah  dan  diuji  kuat  tekannya.  Pengujian  dilakukan  untuk  melihat  berat jenis dan kuat tekan sampel. Sampel yang dibuat masing-masing berjumlah 3 dengan ukuran kubus dengan  sisi  50  mm.  Variasi  perbandingan  campuran  sampel  plastik  :  kaca  :  tanah  berturut-turut adalah  1:0,5:2,5  ;  1:1:2;  1:1,5:1,5;  dan  1:2:1.  Hasil  menunjukkan  bahwa  kuat  tekan  maksimal  yang diraih  adalah  14,33  MPa  dengan  perbandingan  1:0,5:2,5  dengan  kegagalan  sampel  berupa  retak diikuti  pengelupasan  agregat  dan  dengan  penambahan  kaca  dan  pengurangan  tanah  akan meningkatkan berat jenis tetapi menurunkan kuat tekan. Penelitian ini tidak menargetkan kuat tekan, tetapi memberikan alternatif pengurangan sampah selain menggunakan daur ulang.
Kata kunci: Kuat tekan, Sampah rumah tangga, Pasir, Sampah plastik, Sampah kaca
Abstract -- Indonesia is one of biggest waste producer in Indonesia.  Waste becomes a problem if it cannot be decomposed and could make another derivative problems. Two among many non-organic waste which are common in Indonesia are plastics and glasses. In this study, an alternative to reduce household waste is proposed such as plastic and glass to be used as a material mixed with sand and tested for compressive strength. Testing was conducted to see the specific gravity and compressive strength of samples.  Samples were prepared by each amounted to 3  with the  size of  the cube  with sides of 50 mm. Variation of proportion among plastic : glass : sand that is used in this study are 1: 0.5: 2.5; 1: 1: 2; 1: 1,5: 1,5; and 1: 2: 1. The results showed that the maximum compressive strength achieved is 14.33 MPa with a ratio of 1: 0.5: 2.5 and failure of a sample is crack followed by spoiling aggregate and with increasing ratio of glass and reduction in sand will increase the specific gravity of samples, but it will decrease compressive strength result. This study does not target big compressive strength result, but it provides an alternative way to reducing waste beside recyling it.
Keywords: Compressive strength, Household waste, Sand, Plastic waste, Glass waste

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  penghasil sampah  terbesar  di  dunia.  Menurut  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK), Indonesia  meraih  peringkat  kedua  di  dunia sebagai  penghasil  sampah  plastik  ke  laut  setelah Tiongkok.  Data  ini  juga  didukung  dengan  data KLHK  yang  menyebut  bahwa  anggota  Asosiasi Pengusaha  Ritel  Indonesia  (APRINDO)  dalam waktu  1  tahun  sudah  mengkonsumsi  10,95  juta lembar sampah kantong plastik (Wahyuni, 2016).
Pada  tahun  2008,  berdasarkan  data statistik  Kementerian  Negara  Lingkungan  Hidup Indonesia (KNLH) menyebutkan limbah kaca yang dihasilkan  oleh  26  kota  di  Indonesia  mendekati 700 kg setiap tahunnya (Suyoto, 2008). Tentu bila tidak  dimanfaatkan  dengan  baik,  limbah  kaca akan  menjadi  hal  yang  mengganggu  dan  dapat membahayakan lingkungan sekitar.
Menurut  data  Badan  Pusat  Statistik  pada tahun  2013,  total  sampah  di  Indonesia  hanya 10,28% yang dipilah untuk dimanfaatkan, sedangkan  yang  dipilah  dan  dibuang  sebesar 23,69%.  Sisanya,  yaitu  76,31%  tidak  dilakukan pemilahan  sehingga  seluruh  jenis  sampah tercampur  (BPS,  2013).  Padahal,  jenis  sampah sangat  bermacam-macam,  mulai  dari  sampah organik,  sampah  plastik,  sampah  kaca,  sampah logam,  dan  jenis-jenis  lain  yang  juga  menjadi limbah. Menurut data UPT PIPP Bapedda Provinsi DKI  Jakarta,  pada  tahun  2011,  persentase sampah  plastik  sejumlah  13,25%  dan  sampah kaca sejumlah 1,91%. Oleh karenanya, dibutuhkan kesadaran penggunaan dan pengelolaan  sampah  seharusnya  sudah  dimulai dari kelompok masyarakat yang paling kecil, yaitu rumah  tangga  dan  didukung  dengan  program Pemerintah.
Pendaur ulang-an sampah plastik dan kaca sudah  sering  dilakukan  tetapi  memakan  biaya yang juga tinggi karena perlu dilakukan pemisahan  jenis-jenis  sampah  dan  pembersihan material  plastik  dan  kaca  dari  sampah-sampah lainnya.  Salah  satu  alternatif  pendaur  ulangan adalah  mencampurkan  material  plastik  dan  kaca ke campuran mortar atau beton.
Untuk memberikan alternatif dalam pengelolaan  sampah,  maka  dilakukan  penelitian mengenai  penambahan  sampah  plastik  dan sampah  kaca  pada  material  bahan  bangunan. Pada penelitian ini, dilakukan penambahan plastik dan  tanah  dengan  dilakukan  pemanasan  atau plastik  dilelehkan  dan  berlaku  sebagai  perekat antar  material,  dan  ditambahkan  pula  material limbah  kaca  sebagai  agregat  tambahan  untuk mengurangi limbah yang ada.
Pada penelitian ini, dilakukan pencampuran tanah,  plastik,  dan  kaca  dengan  variasi  tertentu yang  akan  dibandingkan  nilai  kuat  tekannya. Penambahan  material  limbah  pada  campuran tanah / mortar tidak diharapkan untuk meraih kuat tekan  yang  tinggi,  tetapi  dimaksudkan  sebagai alternatif  dalam  pengelolaan  sampah  yang berkelanjutan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Limbah  kaca  di  dunia  cukup  banyak  dan tidak  semua  dapat  didaur  ulang  karena  berbagai macam  alasan  (pengumpulan,  transportasi,  biaya daur  ulang).  Oleh  karenanya  pada  tahun  1998, Polley et. al. mencoba untuk mencampurkan kaca sebagai  agregat  pada  campuran  semen.  Akan tetapi, dengan sifat alami yang dimiliki kaca, maka bila dicampurkan sebagai beton akan mengurangi ikatan  antara  semen  dan  agregat  sehingga  dapat menurunkan  kekuatan  beton,  serta  sifatnya  yang rapuh  dapat  memperlemah  struktur  beton  karena kegagalan kekuatan kacanya. Penelitian dilakukan dengan memvariasikan jenis perlakuan kaca yang dicampur pada benda uji dan variasi perbandingan rasio air-semen. Dari hasil penelitian,  diketahui  bahwa  dengan  peningkatan rasio  air-semen  dari  0,39  hingga  0,54,  nilai  kuat tekan  cenderung  menurun  dari  sekitar  40  MPa menurun  menjadi sekitar 20  MPa. Pada akhirnya, penambahan  kaca  sebagai  campuran  beton dimaksudkan  untuk  menjadi  alternatif  selain dilakukan daur ulang menjadi kaca kembali (Polley et. al. , 1998).
Penambahan kaca pada beton juga pernah dilakukan sebelumnya. Material gelas dicampurkan pada beton ringan dengan campuran 38% hingga 56% volume campuran beton ringan. Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  nilai beton ringan dengan menggunakan material kaca, mendapatkan  kuat  tekan  15  MPa  hingga
mencapai  40  MPa  dengan  nilai  pencampuran kaca  optimum  adalah  46%  volume  campuran beton  ringan  (Nemes  dan  Jozsa,  2006)  (Ervianto et. al., 2016).
Kaca  juga  pernah  dijadikan  sebagai pengganti  parsial  semen  pada  benda  uji  beton. Kaca  yang  digunakan  dibentuk  terlebih  dahulu sebagai  serbuk  kaca.  Perencanaan  campuran beton  dilakukan  mengikuti  metode  ACI  211.1-91. Variasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah 0 % hingga 15% dengan benda uji silinder diameter 10 cm dan tinggi 20 cm untuk umur 1, 7, 14,  dan  28  hari.  Hasilnya  diperoleh  bahwa  nilai kuat tekan maksimal yang dapat diperoleh dengan cara  penambahan  serbuk  kaca  sebesar  10% dengan kuat tekan sebesar 31,07 MPa, sedangkan penambahan kaca yang menghasilkan kuat  tekan  minimum  adalah  15%  yaitu  senilai 24,13% (Karwur et. al., 2013).
Serbuk  kaca  juga  pernah  diteliti  untuk dimanfaatkan  sebagai  bubuk  pada  beton  swa padat  ( self  compacting  concrete ).  Beton  swa padat merupakan beton yang mampu memadatkan sendiri dengan memanfaatkan kemampuan  mengalir  dan  dapat  mengisi  ruang serta  melewati  kerapatan  tulangan.  Variasi  kadar serbuk  kaca  yang  dilakukan  senilai  0%  hingga 30%  dari  berat  powder-nya.  Benda  uji  yang digunakan untuk memeriksa kuat tekannya adalah benda  uji  silinder  dengan  diameter  10  cm  dan tinggi  20  cm.  Subtitusi  serbuk  kaca  senilai  10% adalah  perlakuan  yang  paling  optimum  karena didapatkan  kuat  tekan  paling  tinggi  dibandingkan variasi  lainnya,  yaitu  senilai  51,72  MPa,  dan dengan  penggantian  serbuk  kaca  pada  semen senilai  30%,  masih  didapatkan  kuat  tekan  hingga mencapai  32,23  MPa  (Herbudiman  dan  Januar, 2011).
Pada  tahun  2015,  Ghernouti, et.  al .    juga pernah memanfaatkan sampah plastik pada beton swa-padat ( self compacting concrete ) untuk dilihat kekuatan  betonnya.  Plastik  yang  ditambahkan merupakan  serat  sampah  plastik  tas.  Beton  swa- padat  yang  diuji  menggunakan  faktor  air  semen (fas)  sebesar  0,4  dan  sampel  uji  dibuat  sejumlah 12  buah  divariasikan  panjang  seratnya  dengan penambahan  yang  berbeda  dan  2  campuran menggunakan serat polypropylene dengan pencampuran 1 kg/m 3 dan lainnya tidak ditambahkan plastik sebagai pembanding. Pengujian yang dilakukan pada tahap ketika beton segar  dan  ketika  beton  mengeras.  Pada  kondisi beton  segar,  pengujian  berupa  uji  alir,  L-box,  dan uji  sieve  stability.  Sedangkan  pengujian  ketika mengeras adalah  uji  tekan, uji tarik belah, dan uji kekuatan  lentur.  Hasil  pengujian  menunjukkan campuran  dengan  panjang  serat  2  cm  adalah campuran  yang  paling  memenuhi  kriteria  beton
swa-padat.  Dari  penelitian  ini,  dapat  diketahui pula  bahwa  penambahan  serat  sampah  plastik dapat menunda keretakan beton swa-padat.

## BAHAN DAN ALAT UJI Bahan Dasar Sampel
Sampel tanah berasal dari sawah milik Pak Loso  di  Desa  Blimbing,  Kecamatan  Jeruk  Sawit Kabupaten  Karanganyar,  sedangkan  sampah plastik  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah plastik  dari  mutu  yang  paling  rendah  dan  paling murah  yang  diambil  dari  TPA  Putri  Cempo. Sampah plastik yang diambil dapat dikategorikan sebagai low  density  polyethylene atau  sering disebut dengan LDPE.
Untuk  sampel  kaca  diperoleh  dari  limbah rumah  tangga  seperti  kaca  lembaran  dan  kaca botol  yang  dipecah,  diperhalus,  dan  disaring menggunakan  saringan  diameter  2,4  mm,  dan yang digunakan adalah kaca yang lolos saringan nomor 2,4 mm.

## Alat Uji Sampel
Berikut alat yang digunakan dalam penelitian ini.

## Tungku dan Wajan
Tungku dan wajan digunakan untuk proses memanaskan sampah plastik dan untuk mencampurkan  plastik  dengan  tanah.  Berikut pada  Gambar  1  adalah  tungku  dan  wajan  yang digunakan pada proses pencampuran.
Gambar 1. Tungku dan wajan untuk pencampuran

## Cetakan Mortar
Cetakan  yang  digunakan  dalam  mencetak benda  uji  berupa  cetakan  kubus  kedap  air  yang terbuat  dari  besi  dengan  panjang  sisi  kubus  5 cm.  Cetakan  disesuaikan  dan  mengikuti  aturan dari SNI 03-6825-2002 tentang metode pengujian kekuatan  tekan  mortar  semen  Portland  untuk pekerjaan  sipil.  Gambar  2  adalah  cetakan sampel.
Gambar 2. Cetakan sampel kubus

## Timbangan Digital
Timbangan digital digunakan untuk mengukur  berat  setiap  sampel.  Berikut  pada Gambar  3  adalah  timbangan  yang  digunakan, dengan merk SCA-301 berketelitian 1 gram.

## Gambar 3. Timbangan ketelitian 1 gram

## Saringan dan Ayakan
Saringan  dan  ayakan  merupakan  alat untuk  mengetahui  dan  mengatur  gradasi  benda uji  yang  digunakan.  Pada  pengujian,  akan digunakan  tanah  sebagai  agregat  halus  pada mortar  dengan  gradasi  kasar  sesuai  dengan  SK SNI  T-15-190-03,  yaitu  nomor  saringan  4,8  mm, 2,4 mm, 1,2 mm, 0,6 mm, 0,3 mm, dan 0,15 mm. Berikut pada Gambar 4 merupakan ayakan yang digunakan pada penelitian ini.
Gambar 4. Saringan dan ayakan yang digunakan
Mesin Uji Tekan ( Compression Machine Test ) Mesin  uji  tekan  yang  digunakan  berada  di Lab.  Teknik  Sipil  UMY,  dengan  merk  Hung-Ta yang  memiliki  kapasitas  mencapai  45  MPa. Berikut  pada  Gambar  5  tersaji  foto  mesin  uji tekan.
Gambar 5. Mesin uji tekan kapasitas 45 MPa

## METODE PENELITIAN Prosedur Penelitian Secara Umum
Penelitian ini dilaksanakan dengan berbagai  macam  metode  antara  lain  studi pustaka,  survey  lokasi,  metode  komunikasi pribadi  (wawancara)  kepada  warga,  ahli,  dan pelaku usaha sampah plastik, dilanjutkan dengan pembuatan  benda  uji,  dan  terakhir  adalah pengujian di laboratorium.
Disamping  kajian  pustaka  yang  terus menerus  dilaksanakan,  penelitian  lapangan  dan survey  serta    wawancara    dilakukan  di  sekitar Kota Surakarta, Jawa Tengah, antara tanggal 24 April  2016  sampai  6  Mei  2016,  sementara pembuatan  sampel  dilaksanakan  di  rumah  yang terletak  di  Kelurahan  Sriwedari,  Kecamatan Laweyan,  Kota  Surakarta,  pada  tanggal  28  Mei sampai  dengan  30  Mei  2016.  Selanjutnya    uji laboratorium dilaksanakan di Laboratorium
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas
Teknik,
Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta  (UMY) pada tanggal 1 Juni 2016.

## Proses Pembuatan Sampel
Tanah  terlebih  dahulu  dibersihkan  dari kotoran-kotoran organik yang terlihat, sedangkan sampah plastik yang telah diolah, dimasukkan ke dalam  wajan  untuk  dipanaskan.  Berikut  pada Gambar  6  merupakan  hasil  pemanasan  sampah plastik.  Pemanasan  plastik  diiringi  dengan pencampuran dengan tanah  serta pecahan kaca yang telah disaring. Pemanasan untuk
pencampuran  dilakukan  selama  15  menit  pada suhu air mendidih.
Gambar 6. Proses pemanasan sampah plastik
Terdapat  4  buah  variasi  sampel  yang dibuat,  yaitu  campuran  plastik  banding  kaca dengan  perbandingan  plastik  banding  kaca banding  tanah  sebesar  1:0,5:2,5  ;  1:1:2; 1:1,5:1,5;  dan  1:2:1.  Nilai  plastik  yang  dalam penelitian ini sebagai bahan perekat, dijaga agar nilainya  tetap  yaitu  dengan  perbandingan  1, sedangkan jumlah kaca dinaikkan nilai perbandingannya  seiring  dengan  penurunan tanah,  karena  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mengurangi  tanah  dan  meningkatkan kadar plastik pada campuran mortar agar limbah kaca  dan  plastik  dapat  dimanfaatkan  sebagai alternatif  daur  ulang.  Setiap  variasi  dicetak  3 buah  benda  uji  sesuai  dengan  ketentuan  pada SNI 03-6825-2002.
Seiring dengan pemanasan plastik, terlebih  dahulu  telah  dilakukan  pengayakan  dan penyaringan  pasir,  serta  ditimbang  agar  masuk dalam klasifikasi agregat pasir kasar, dan limbah kaca  terlebih  dahulu  dihaluskan  dan  disaring agar masuk dalam kriteria yang telah ditentukan. Berikut pada Gambar 7, 8, 9, dan 10 merupakan langkah-langkah awal sebelum dilakukan pencampuran seluruh material.
Gambar 7. Limbah kaca dikumpulkan dalam 1 tempat
Gambar 8. Limbah kaca dan tanah disaring agar masuk dalam kriteria yang ditentukan
Gambar 9. Limbah kaca disaring dan dipisahkan sesuai dengan gradasinya
Gambar 10. Kaca yang sudah disaring dan tanah ditimbang sesuai dengan kebutuhan
Setelah  kaca  dan  tanah  dengan  gradasi yang  telah  ditentukan  siap,  maka  plastik  yang sudah  dilelehkan,  kaca,  dan  tanah  dicampurkan dalam  satu  wadah  dan  dicetak  pada  cetakan kubus. Berikut pada Gambar 11 dan Gambar 12 merupakan proses pencampuran dan
pencetakan material plastik, kaca, dan tanah
Gambar 11. Proses pencampuran plastik, kaca, dan tanah
Gambar 12. Proses pencetakan benda uji dalam bentuk kubus
Setelah  material  plastik,  kaca,  dan  tanah diaduk  dan  dicetak  dalam  cetakan  kubus, cetakan  dibuka  dan  benda  uji  siap  untuk dilakukan  pengujian  kuat  tekan.  Berikut  pada Gambar  13  adalah benda  uji  yang  sudah  dibuka dari  cetakan  dan  Gambar  14  adalah  benda  uji yang siap diuji pada mesin uji tekan.
Gambar 13. Benda uji hasil dari cetakan kubus
Sampel  yang  sudah  siap,  dilakukan pengukuran  berat  dan  volume  menggunakan timbangan dan air untuk diketahui berat jenisnya. Penggunaan  air  dalam  perhitungan  volume
sampel  tidak  mengikuti  standar  yang  baku karena  air  dapat  menyerap  kedalam  sampel. Akan tetapi, benda uji tetap dilakukan pengukuran  volume  menggunakan  air  untuk diketahui  berat  jenisnya  dan  dibandingkan berdasarkan  variasi  campurannya  karena  alat belum memadai.
Gambar 14. Proses pengujian pada mesin uji tekan

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penelitian Pendahuluan Secara Umum
Sampah  merupakan  hal  yang  akan  selalu ada seiring dengan kehidupan manusia. Manusia ketika semasa hidupnya akan selalu menghasilkan  sampah.  Akan  tetapi,  apabila sampah  tidak  ditangani dengan  cara  yang  tepat, maka sampah akan  menghasilkan  masalah baru dari mulai kesehatan lingkungan hingga masalah tata ruang dan sosial.
Pada  penelitian  ini,  ditinjau  salah  satu tempat  pembuangan  akhir  (TPA)  di  kota Surakarta,  yaitu  TPA  Putri  Cempo,  seperti  yang ditunjukkan  pada  Gambar  15.  Pada  gambar tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  sampah  sudah menumpuk,  selain  itu  daerah  sampah  dijadikan pemulung  di  sekitar  TPA  menjadi  tempat memelihara  ternak  sapi  dan  sapi  tersebut diberikan makanan sampah.
Dari hasil komunikasi pribadi yang dilakukan  peneliti  dengan  pengelola  setempat, diperoleh informasi bahwa beberapa puluh tahun yang lalu TPA ini masih berbentuk lahan kosong yang  tanahnya  digali  sehingga  menjadi  suatu lubang  untuk  meletakkan  sampah-sampah  di seluruh  kota  Surakarta.  Akan  tetapi  dari  hasil pengamatan  peneliti  pada  Gambar  15,  sampah saat ini telah menumpuk dan bercampur menjadi satu  tempat  tanpa  ada  pemisahan  jenis-jenis sampah.
Gambar 15. Keadaaan TPA Putri Cempo,
Surakarta Perlu  adanya  kesadaran  dari  masyarakat dan Pemerintah untuk merubah perilaku
pembuangan  sampah,  yaitu  mulai  dari  hulu hingga  ke  hilir.  Hulu  sampah  yang  paling  awal adalah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang baik,  harus  dipisah  dari  jenisnya,  yaitu  jenis organik  dan  non-organik,  dan  lebih  baik  lagi  bila pemisahan  sampah  non-organik  dilakukan  lebih rinci,  misalnya  plastik,  gelas,  logam,  dan sebagainya.  Selain  itu  diharapkan  masyarakat menggunakan  bahan  non-organik  sebijaksana mungkin,  yaitu  dengan  mengurangi  pembelian barang-barang  yang  diprediksi  dapat  menambah beban sampah non-organik. Pemerintah seharusnya  ikut  mendukung  dalam  mengawal kegiatan  pembuangan  sampah  dari  hulu  hingga hilir,  yaitu  misalnya  dapat  berbentuk  sosialisasi pemisahan  sampah,  hingga  menyediakan  truk sampah  yang  berbeda  dalam  pengangkutan sampah organik dan non-organik.
Dalam  penelitian  ini,  diberikan  alternatif penggunaan  sampah  plastik  dan  kaca  untuk dijadikan  material  bahan  bangunan,  yang diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  cara  lain dalam  mengurangi  beban  plastik  dan  kaca  dan mengurangi beban biaya pendaur-ulangan plastik dan kaca.

## Hasil Uji Pendahuluan Sampel
Pada  Gambar  16  disajikan  hasil  gradasi tanah  yang  digunakan  dan  pada  Gambar  17 adalah  perbandingan  berat  jenis  untuk  seluruh variasi.  Ukuran  lubang  saringan  untuk  pengujian gradasi  tanah  telah  mengikuti  peraturan  SNI  T- 15-190-03.  Dari  Gambar  17,  diketahui  terdapat nomor  saringan  yang  belum  memenuhi  daerah manapun,  yaitu  lubang  nomor  0,3  mm.  Namun secara  keseluruhan  tanah  yang  digunakan  pada material  campuran  masih  dapat  digolongkan dalam  daerah  pasir  kasar  Untuk  itu,  tanah  yang diuji dapat digunakan sebagai campuran material plastik dan kaca untuk dijadikan mortar.
Gambar 16. Gradasi Pasir SNI dan Gradasi Pasir Tanah Benda Uji
Gambar 17. Nilai Berat Jenis Benda Uji
Dapat  dilihat  pada  Gambar  17,  diketahui bahwa  semakin  meningkat  campuran  kaca  dan berkurangnya  tanah,  maka  nilai  berat  jenis  yang dimiliki  sampel  semakin  meningkat.  Pada penelitian  ini  tidak  dilakukan  pengambilan  data berat  jenis  tanah  dan  kaca  secara  langsung, akan  tetapi  secara  general,  menurut  Pedoman Perencanaan  Pembebanan  untuk  Rumah  dan Gedung  tahun  1987,  berat  jenis  pasir  dengan jenuh  air  berkisar  1.800  kg/m 3 dan  berdasarkan SNI  15-0047-2005  tentang  Kaca  Lembaran, diketahui  secara  umum  bahwa  berat  jenis  kaca adalah  2.450 –  2550  kg/m 3 .  Hal  ini  mendukung hasil  pengujian  berat  jenis  pada  penelitian  ini bahwa  semakin  berkurangnya  tanah  yang digantikan  dengan  kaca,  maka  berat  jenis  yang dihasilkan akan semakin meingkat.

## Hasil Uji Kuat Tekan
Berikut  pada  Tabel  1  dan  Gambar  18 disajikan hasil pengujian kuat tekan sampel.
Tabel 1. Resume Hasil Pengujian Kuat Tekan
No Perban- dingan plastik : kaca : tanah Beban Luas Tekanan Teka- nan rata-rata F A P P (kg) (mm 2 ) MPa MPa 1 1 : 0.5 : 2.5 3338.40 25 13.61
14.33 2 3390.90 25 13.83 3 3815.10 25 15.56 4 1 : 1 : 2 3238.80 25 13.21
12.02 5 3216.90 25 13.12 6 2386.20 25 9.73 7 1 : 1.5 : 1.5 2443.80 25 9.96
9.70 8 2413.05 25 9.84 9 2279.70 25 9.30 10 1 : 2 : 1 2357.85 25 9.61 9.16 11 2222.10 25 9.06 12 2155.95 25 8.79
Gambar 18. Nilai Kuat Tekan Benda Uji
Dari  hasil  pengujian,  diketahui  bahwa semakin  meningkat  persentase  penggantian kaca  pada  tanah,  maka  semakin  menurun  niali kuat  tekannya.  Akan  tetapi,  dari  hasil  yang diperoleh,  material  mortar  plastik,  kaca,  dan tanah  mampu  ditekan  hingga  mencapai  14,33 MPa  pada  perbandingan  1:0,5:2,5  dan  nilai
terendah  kuat  tekan  pada  perbandingan  1:2:1 dengan nilai 9,16 MPa. Berikut pada Gambar  19 adalah salah satu keruntuhan benda uji .
Gambar 19. Keruntuhan benda uji ke 1 perbandingan 1:1:2
Secara umum, seluruh sampel yang dibuat mengalami  kegagalan  yang  mirip  dengan Gambar  19  sehingga  gambar  tersebut  dapat mewakili  keruntuhan  seluruh  sampel.  Dari Gambar  19,  diketahui  bahwa  kegagalan  yang terjadi  pada  benda  uji  berupa  retak  pada sekeliling  sampel  yang  diikuti  pengelupasan agregat  (tanah  dan  kaca)  dari  sampel.  Ini dimungkinkan  karena  penambahan  kaca  ikut menyumbang pengurangan ikatan yang dibentuk pada  sampel,  sehingga  juga  mengurangi  nilai kuat tekan sampel tersebut.

## KESIMPULAN
Dari hasil pengujian, dapat diambil beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut  ini.  Nilai kuat  tekan  campuran  plastik,  kaca,  dan  tanah mencapai  14,33  MPa  pada  campuran  1:0,5:2,5. Selain  itu,  semakin  banyak  kaca  yang  diberikan untuk mengganti tanah, semakin besar nilai berat jenisnya,  tetapi  diikuti  pula  dengan  menurunnya kuat  tekannya,  dengan  seluruh  kegagalan sampel  adalah  retak  sekeliling  sampel  diikuti dengan  pengelupasan  agregat  mortar.  Perlu disampaikan bahwa
Pemerintah perlu mendukung alternatif daur ulang untuk mengurangi  biaya  pengelolaan  sampah  dan megurangi jumlah sampah.
Saran  untuk  penelitian  ke  depan  adalah dalam  melakukan  pencampuran  material  plastik, kaca,  dan  pasir,  diharapkan  suhu  pemanasan yang  diberikan  untuk  dapat  dikontrol  dan  dalam penelitian  dilakukan  penelitian  pendahuluan mengenai karakteristik material lebih mendalam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  akhir  penelitian  ini  diucapkan  terima kasih  kepada  Keluarga  Besar  Penulis,  Bapak Sumadi,  Ibu  Haryanto,  Bapak  Handoko,  Bapak Surono,  Bapak  Loso,  Bapak Widodo  dan  semua
pihak  yang  terlibat  dan  membantu  penelitian  ini yang tidak memungkinkan  disebut satu persatu.

## REFERENSI
Badan  Pusat  Statistik. Persentase  Rumah Tangga  Menurut  Provinsi  dan  Perlakuan Memilah  Sampah  Mudah  Membusuk  dan Tidak Mudah Membusuk . 2013. Diakses pada
24 September 2016.
Badan  Standardisasi  Nasional.  SNI  15-0047- 2005. Kaca  Lembaran .  Badan  Standardisasi Nasional. Jakarta. 2005.
Ervianto,  M.,  Fadillawaty  Saleh,  Hakas  Prayuda.
Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Menggunakan Bahan  Tambah  Abut  Terbang  (Fly  Ash)  Dan Zat  Adiktif  (Bestmittel). SINERGI .  2016;  20
(3): 199-206.
http://dx.doi.org/10.22441/sinergi.2016.3.005
Ghernouti,  Y. et.  al. Fresh  and  hardened properties of self-compacting concrete containing plastic bag waste fibers (WFSCC). Construction and Building Materials. 2015; 82: 89-100. http://dx.doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.0
59
Herbudiman, B., Januar, C. Pemanfaatan Serbuk Kaca  Sebagai Powder Pada Self-Compacting Concrete . The  1st  Indonesian  Structural Engineering and Materials Symposium . Bandung, 2011; 1-8.
Karwur,  H.Y.,  Tenda,  R.,  Wallah,  S.e.,  Windah,
R.S.  Kuat  Tekan  Beton  Dengan  Bahan Tambah  Serbuk  Kaca  Sebagai  Substitusi Parsial  Semen. Jurnal  Sipil  Statik .    2013;  1 (4): 276-281.
Nemes,  R.,  Jozsa,  Z.  Strengh  of  Lightweight Glass Aggregate Concrete. Journal of Materials  in  Civil  Engineering .  2006;  18  (5): 710-714.
http://dx.doi.org/10.1061/(AASCE)0899-
1561(2006)18:5(710)
Polley,  C.,  Crammer,  S.M.,  Cruz,  R.  V.  1988. Potential  for  using  waste  glass  in  portland cement  concrete .  Journal  of  Material  in  Civil Engineering , 1988; 10 (4): 210-219. http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)0899- 1561(1998)10:4(210) Suyoto,  B. Fenomena  Gerakan  Mengolah Sampah .  Prima  Infosarana  Media.  Jakarta.
2008
Wahyuni,  Tri.  2016. Indonesia  Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Ke-dua Dunia . CNN Indonesia,  Selasa,  23  Februari  2016,  diakses pada 24 September 2016.